940 Sitzung der phys.-math. Classe v. 31. Juli. — Mittheilung v. 24. Juli 1902. 
worden. Bei bearbeiteten Metallen kann man eine krystallinische 
Struetur durch besondere Kunstgriffe wieder zurückrufen.' Vielfach 
gelingt es durch lang andauerndes Erhitzen (Anlassen) bei höherer 
Temperatur, wie es z. B. Ewıne und Rosenmam” mit Blei, Zinn, Zink 
und Cadmium ausgeführt haben. Auch hat der letztere Beobachter” 
durch langes Erhitzen das Platinblech eines Schmelztiegels krystallinisch 
gemacht. Indessen geschah das Glühen in einer offenen Flamme, wo- 
bei das Metall »weak and brittle, when hot« wurde, so dass vielleicht 
eine Verunreinigung nicht ausgeschlossen ist. Ähnliche Versuche wie 
die unserigen an den Platinmetallen sind uns nicht bekannt. 
Unsere Blechstreifen sind in Folge des Erhitzens, mit Ausnahme 
des Iridiumruthens, alle biegsamer geworden. Selbst das Iridium, 
welches ein blätteriges Gefüge besass und vollständig spröde war, wurde 
nach dem Glühen biegsam, in noch höherem Maasse das Rhodium. 
Die krystallinische Structur, die schon in der ersten Stunde der Er- 
hitzung eintrat, macht sich dadurch kenntlich, dass an der Oberfläche 
der Blechstreifen ein Netzwerk von zarten Linien entsteht, die den 
Umrisslinien der einzelnen Krystalle oder Gruppen entsprechen. Fig. ı 
ist das photographische Bild eines unter dem Mikroskop in schief auf- 
fallendem Licht betrachteten Iridiumstreifens, der zuvor vier Stunden 
bei S = 1500° geglüht ist. 
Die Linien des Netzwerkes werden bei den reinen Platinmetallen 
im Allgemeinen durch längeres Erhitzen nicht breiter. Im Vergleich 
mit dem Iridium’ sind die Maschen des Netzes bei Rhodium und Platin 
im Durchschnitt grösser und ihre Begrenzungen mehr geradlinig. Letz- 
teres trifft auch bei dem Palladium zu, wo die Maschen jedoch wieder 
kleiner ausfallen. 
Die Krystallstruetur tritt noch mehr hervor, wenn man die Blech- 
streifen mit heissem Königswasser ätzt. Fig. 3 stellt ein auf diese Weise 
geätztes Platinblech dar, das vorher zwei Stunden bei $ = 1500° ge- 
glüht war, und Fig. 4 ein mit Salpetersäure geätztes Palladiumblech, 
das fünf Stunden auf S= 1350° erhitzt war. Bei Rhodium (3.5 Stunden 
bei S= 1500° geglüht; Fig. 2) wurde die Ätzung durch die beim Ab- 
kühlen eintretende Oxydirung der Oberfläche ersetzt. Dieses Metall 
oxydirt viel leichter als Iridium und Palladium, bei denen ausserdem 
die obere Grenze für das Bestehen des Oxyds tiefer liegt. Obwohl 
stets der Heizstrom plötzlich abgestellt wurde, war es doch nicht 
möglich, das Rhodium nach dem Erkalten oxydfrei zu erhalten, 
! Siehe u. A. H. Beurens, Das mikroskopische Gefüge von Metallen und 
Legirungen. 1894. 
®2 J. A. Ewıns und W. RosenHaArmn, Phil. Trans. 195, 279. 1900. 
® W. Rosennaın, Proc. Roy. Soc. 70, 252. 1902. 
